[2] Ueber krystallisirtes Kupfer von Schneeberg ia Sachsen. 31 



werden kann. Bei nicht allzu jäher Temperaturerhöhung und darauf- 

 folgender langsamer Abkühlung, somit eintretender verhältnissmässig 

 starker Uebersättigung findet neben dem Ausfall vieler kleiner, mit- 

 unter nicht sehr gut ausgebildeter Individuen ein sehr rasches Wachs- 

 thum der eingelegten Individuen statt. Der so entstandene Zuwachs 

 hebt sich gewöhnlich als wasserklare, ausgezeichnet ebenflächig be- 

 grenzte Schale von dem Kerne ab. Freilich führen derlei Vorgänge zu 

 vielfachen Complicationen, von denen aber hier abgesehen werden muss. 



Für Kupfer hat Haidinger 1 ) die Formen 100, 111, 110, 210 

 angegeben und Rose 2 ) 520 und 311 hinzugefügt. Beide constatiren 

 häufige Verzwillingung. Schrauf 3 ) erkannte an dem Kupfer von 

 Wallaroo n (120). Die vorliegenden Krystalle von Schneeberg 4 ) sind 

 ausschliesslich Oktaeder, an keinem einzigen lassen sich auch nur 

 Spuren anderer Formen wahrnehmen. Einzelne Individuen sind sehr 

 selten, häufiger Zwillinge, am häufigsten aber Vierlinge von augen- 

 scheinlich gesetzlicher Verwachsung, scheinbar regellose sind nur 

 ganz vereinzelt. Die wiederholte Zwillingsbildung führt aber hier nicht 

 zu den bekannten bäum- oder blechförmigen Gebilden, sondern es lässt 

 die vergleichende Prüfung das Vorhandensein mehrerer Verwachsungs- 

 arten, wie sie Strüver 5 ) am Spinell nachwies, mit grosser Wahr- 

 scheinlichkeit erkennen. Bei der Kleinheit und sonstigen Beschaffen- 

 heit der Kry ställchen lassen sich selbst mit den Bf ezina'schen 

 Methoden G ) nicht alle verschiedenen Combinationen messen und da 

 man bei der lediglich vergleichenden Beurtheilung, wie Strüver 

 selbst zeigt, leicht Irrthümern ausgesetzt ist, soll auf eine Wiedergabe 

 der so ermittelten Verzwillingungen verzichtet und nur der eine, häu- 

 figer vorkommende Fall angeführt werden, wo die durchgeführten 

 Messungen Resultate lieferten, die einen sicheren Schluss auf die Zwil- 

 lingsbildung gestatten. 



Das Zwillingsgesetz ist das beim Kupfer bekannte und im tesse- 

 ralen System so häufig vorkommende: Zwillingsebene, eine Oktaeder- 

 fläche. Es erfolgt hiernach viermal wiederholte Verzwillingung in 

 gleicher Weise, wodurch der Raum theoretisch nahezu ganz erfüllt 

 erscheint, so wie dies Schrauf an einem Krystalle der Mangan- 

 blende 7 ) beobachtet hat. Die Zwillingsaxen liegen sämmtlich der 

 Rhombendodekaederfläche 110 parallel, gegen welche der Zwilling auch 

 symmetrisch ausgebildet ist, er gehört also in die zweite der von 

 Strüver aufgestellten drei Gruppen. 



Die nachfolgenden Figuren geben Ansicht und Projection in 

 idealer Ausbildung; von den unten angeführten, gemessenen Win- 

 keln muss bemerkt werden, dass bei der Beschaffenheit der Flächen 

 eine höhere Genauigkeit der Beobachtung als 2 — 3' nicht anzunehmen ist. 



') Edinb. Journ. of Sc. 1824 Vol. I. u. Sitzber. d. k. A. d. W. in Wien 

 1863, B. 48, II. 



2 ) Reise nach dem Ural etc. 1837, B. I, S. 401 und 313. 



3 ) Tschermak's mineralg. Mittb. Jahrg. 1872, S. 53 u. f. 



4 ) Die Stufe ist Eigenthum des k. k. Hofmineraliencabinetes. 



5 ) Ueber polysynthetische Spinellzwillinge. Groth's Zeitschrift für Krystallo- 

 graphie etc. 1878, B. II, S. 460 u. f. 



8 ) Die nun demnächst zur Veröffentlichung gelangen. 

 ') Pogg. Ann. Bd. 127, S. 348, 1866. 



